## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846
Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## UNIT WEIGHT OF NON-STRUCTURAL CONCRETE ON THE UTILISATION OF DEAD CORAL REEFS FROM KAMPUNG LOBUK AS A SUBSTITUTE FOR COARSE AGGREGATE

## BERAT ISI BETON NON-STRUKTURAL PADA PEMANFAATAN TERUMBU
KARANG MATI DARI KAMPUNG LOBUK SEBAGAI SUBSTITUSI AGREGAT KASAR
Ach. Barizi 1 , Nurul Rochmah 2 1,2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: ahmadbarizi2001@gmail.com 1 , nurul-rochmah@untag-sby.ac.id 2 ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent:
Ach. Barizi ahmadbarizi2001@gmail .com Key words: concrete unit wight, coral reefs Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 437 - 444.
On the coast of Kampung Lobuk, Madura Island, many dead coral reefs  are  found.  Some  local  residents  of  Kampung  Lobuk  make materials from the beach such as sand and dead coral to build simple buildings.  In  this  study,  resercher  want  to  utilise  dead  coral  as  a substitute  for  coarse  aggregate  in  concrete.  The  study  aims  to determine the amount of dead coral variation that has a unit weight value that meets the standard. The concrete mixture is planned based on SNI 03-2834-2000. The compressive  strength (f'c) plan is 14.5 Mpa. The unit weight test was conducted on fresh concrete specimens at the age of 14 days and 28 days. The results of data analysis in this research concluded that the increasing percentage of coral aggregate in  the  concrete  mixture,  the  more  the  unit  weight  of  the  concrete decreased. Concrete with Kampung Lobuk coral aggregate meets the standard  requirements  of  SNI  03-2847-2002,  at  0%  to  60%  coral stone variation, while at 75% variation, the concrete content weight does not meet the normal concrete requirements but is close.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Ach. Barizi ahmadbarizi2001@gmail .com Kata kunci: berat isi beton, terumbu karang Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Hal: 437 - 444
Di  pesisir  pantai  Kampung  Lobuk  pulau  Madura,  banyak ditemukan batu karang yang sudah mati. Beberapa penduduk setempat menjadikan bahan dari pantai seperti pasir dan batu karang mati untuk membangun bangunan sederhana. Dalam penelitian  ini  ingin  memanfaatkan  batu  karang  yang  sudah mati  sebagai  bahan  substitusi  agregat  kasar  pada  beton. Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  variasi karang  mati  yang  mempunyai  nilai  berat  isi  memenuhi standar. Campuran beton direncanakan berdasarkan SNI 03- 2834-2000. Kuat tekan (f'c) rencana 14,5 Mpa. Pengujian berat isi dilakukan pada benda uji beton segar usia usia rencana 14 hari  dan  28  hari.  Hasil  analisis  data  pada  peneltian  ini disimpulkan  bahwa  semakin  bertambahnya  jumlah prosentase agregat batu karang dalam campuran beton, maka semakin  membuat  berat  isi  beton  mengalami  penurunan. Beton  dengan  agregat  batu  karang  Kampung  Lobuk memenuhi syarat standar SNI 03-2847-2002, pada variasi batu karang 0% sampai 60%, sedangkan pada variasi 75%, berat isi beton  tidak  memenuhi  syarat  beton  normal  akan  tetapi mendekati.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Beton merupakan bahan bangunan yang sering digunakan dalam struktur bangunan. SNI 2847-2013 mendefinisikan beton sebagai campuran antara semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan bahan tambah atau tanpa bahan tambah. Beton non-struktural adalah kategori beton untuk bangunan non-struktural  atau  bangunan  yang  tidak  bertulang.  Umumnya  beton  struktural digunakan untuk membuat lantai dasar, lantai kerja, lantai carport dan lain-lain.
Kerangka hewan kecil yang dikenal sebagai karang atau batu membentuk terumbu karang  alami  ( education.nationalgeographic.org/reef ).  Terumbu  karang  yang  mati  akan terbawa  ombak  ke  beberapa  lokasi  di  pantai  dan  lama-kelamaan  akan  membentuk tumpukan pecahan karang.
Agregat kasar adalah kerikil yang dihasilkan dari pecahan batuan secara alamiah atau berupa batu pecah yang berasal dari industri pemecah batu, agregat kasar memiliki ukuran butir antara 4,75 mm (ayakan No. 4) sampai dengan 40 mm (ayakan No. 1 ⅟ 2 inchi)  (SNI  1970-2008).  Penyediaan  material  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan/konstruksi membuat masyarakat yang jauh dari daerah penambangan menjadi  dilema.  semakin  jauh  tempat  penyedia  material  yang  diinginkan  maka semakin  meningkat  biaya  yang  dibutuhkan  (Rochmah,  2016).  sehingga  diperlukan penggunaan bahan alternatif untuk menggantikan agregat campuran beton  dengan bahan lain yang belum banyak digunakan dan memenuhi standar yang ditentukan.
Kampung  Lobuk  adalah  sebuah  dusun  di  Pulau  Madura,  Provinsi  Jawa  Timur, Indonesia, yang secara geografis mencakup dua kabupaten. Wilayah Lobuk sebelah barat masuk dalam wilayah Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten
Bangkalan.  Dan  di  sebelah  timur  adalah  Desa  Trapang,  Kecamatan  Banyuates, Kabupaten  Sampang  (liputan6.com/Kampung  Lobuk).  Kampung  Lobuk  memiliki kekayaan  terumbu  karang  mati  di  beberapa  lokasi  di  pinggir  lautnya.  Banyaknya ketersediaan  terumbu  karang  mati  membuat  masyarakat  pesisir  Kampung  Lobuk memanfaatkan  karang  tersebut  untuk  berbagai  keperluan  seperti  dekorasi  dan beberapa  masyarakat  menjadikannya  sebagai  bahan  pengganti  kerikil  pada  beton bangunan sederhana.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  &  Sefrus  (2022)  mengenai  penggunaan persentase 60% terumbu karang mati sebagai pengganti agregat kasar, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beton yang dihasilkan 60% lebih baik dari beton lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wesli et al. (2023) di Kabupaten Simeulue, penggunaan  koral  sebagai  agregat  kasar  dapat  digunakan  dalam  campuran  beton normal karena menghasilkan kuat tekan lebih dari 17 MPa.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah batu karang mati yang terdapat di Kampung  Lobuk  dapat  dimanfaatkan  untuk  menjadi  material  beton  khususnya material beton non-struktural yang nantinya akan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material untuk pembangunan.

## METODE PENELITIAN Pembuatan Benda Uji
Bahan  Material  batu  karang  mati  diambil  dari  Kampung  Lobuk  di  Pulau  Madura, kemudian  diangkut  ke  Laboratorium  Beton  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya. Batu karang yang diambil berukuran ± 37,5 mm, kemudian dibersihkan dari sampah, setelah itu disaring menggunakan ayakan 37,5 mm untuk memastikan ukuran batu karang tidak lebih dari 37,55 mm. apabila batu karang tertahan di saringan 37,5 mm maka dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Benda uji dibuat dengan menggunakan bahan semen portland tipe I, pasir Lumajang, dan kerikil batu pecah yang didapatkan dari toko bangunan daerah Surabaya. Mutu beton rencana 14,5 Mpa dengan metode perencanaan campuran menggunakan metode SNI 03-2834-2000 yang mengacu pada metode  DoE  ( Department  of  Environtment ).  Rincian  jumlah  sampel  serta  variasi penggantian agregat kasar batu karang disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Rincian Jumlah Benda Uji
Benda Uji Batu Pecah Batu Karang Compressive Stregth 14 days 28 days BK0 100% 0% 3 samples 3 samples BK25 75% 25% 3 samples 3 samples BK50 50% 50% 3 samples 3 samples BK60 40% 60% 3 samples 3 samples BK75 25% 75% 3 samples 3 samples ∑ 30 samples Keterangan: BK0 = Beton dengan jumlah batu karang 0% dari berat agregat kasar BK25 = Beton dengan jumlah batu karang 25% dari berat agregat kasar BK50 = Beton dengan jumlah batu karang 50% dari berat agregat kasar BK60 = Beton dengan jumlah batu karang 60% dari berat agregat kasar BK75 = Beton dengan jumlah batu karang 75% dari berat agregat kasar

## Berat Isi Beton
Uji berat isi dilakukan untuk mengetahui nilai berat jenis beton yang akan digunakan. Berdasarkan  (SNI  1973-2008),  berat  satuan  adalah  berat  per  satuan  volume  yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝐷 = 𝑀 𝑐 −𝑀 𝑚
𝑉 𝑚
D = Berat isi beton (kg/m
2 )
M c = Berat cetakan berisi beton (kg) M m
= Berat cetakan (kg)
V m = Volume beton (m 3 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN Benda Uji
Perencanaan campuran beton normal menggunakan metode metode SNI 03-2834-2000 dengan  kuat  tekan  rencana  14,5  Mpa,  menghasilkan  kebutuhan  material  per  1  m 3 seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Kebutuhan Material Beton per 1 m 3 Benda Uji Pasir Kerikil Karang Semen Air BK0 776,66 1143,54 0,00 308,33 179,47 BK25 750,70 828,99 253,13 308,33 202,85 BK50 722,71 532,05 487,38 308,33 224,52 BK60 715,01 421,10 578,62 308,33 232,94 BK75 700,00 257,66 708,10 308,33 244,91

## Pengujian Berat Isi Beton Segar
Perhitungan  berat  isi  beton  segar  menggunakan  persamaan  1.  Hasil  pengujian disajikan dalam Tabel.
Volume beton = 1 4 ×π×D 2 = 1 4 × 22 7 ×15 2 ×30 = 5303.571 cm 3 = 0,005304 m 3

## Berat cetakan  = 10,000 kg
Tabel 3 Hasil Perhitungan Berat Jenis Beton Segar Benda Uji Umur (hari) Berat Beton (Kg) Berat Isi (Kg/m³) Berat Isi Rata-Rata (Kg/m³) BK0 14 23,261 2500,189 2496,669 BK0 14 23,301 2507,73 BK0 14 23,165 2482,089 BK0 28 23,227 2493,778 2451,609 BK0 28 22,884 2429,110 BK0 28 22,899 2431,938 BK25 14 21,840 2289,781 2335,093 BK25 14 21,942 2395,551 BK25 14 22,845 2319,947 BK25 28 22,145 2232,278 2301,848 BK25 28 22,706 2251,508 BK25 28 22,305 2421,757 BK50 14 21,772 2219,457 2305,870 BK50 14 22,506 2357,843 BK50 14 22,413 2340,309
Benda Uji Umur (hari) Berat Beton (Kg) Berat Isi (Kg/m³) Berat Isi Rata-Rata (Kg/m³) BK50 28 21,422 2200,415 2290,410 BK50 28 22,233 2293,552 BK50 28 22,058 2377,262 BK60 14 21,569 2153,469 2244,407 BK60 14 21,924 2306,373 BK60 14 22,624 2273,379 BK60 28 21,569 2181,184 2269,796 BK60 28 21,924 2248,115 BK60 28 22,624 2380,09 BK75 14 21,335 2137,066 2135,307 BK75 14 21,430 2154,977 BK75 14 21,212 2113,876 BK75 28 21,593 2185,709 2141,088 BK75 28 21,500 2168,175 BK75 28 20,976 2069,382
Perhitungan: BK0 14 hari
D= M c -M m V m = 23,261-10,000 0,005304 = 2496,669 Kg/m 3

## Grafik 1. Rata-Rata Berat Isi Beton Segar
Hasil perhitungan menunjukkan semakin bertambahnya jumlah batu karang dalam beton, maka  semakin  menurun  berat  isinya.  Hal  ini  susuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Wesli et al., 2023). Perhitungan yang lebih rinci disajikan dalam tabel rekapitulasi dibawah ini.
2474.139
2318.470 2298.140 2257.102 2138.198 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 0% 25% 50% 60% 75% Be ra t Is i Be to n (k g/m ³)
Komposisi Batu Karang (%)
Tabel 4. Rekapitulasi Berat Isi Rata-rata Benda Uji 14 Hari Variasi Batu karang SNI 03-2847- 2002 Berat Isi Rata-rata Prosentase Penurunan Keterangan 0% 2200-2500 2496,669 0,00% Memenuhi 25% 2200-2500 2335,093 -6,47% Memenuhi 50% 2200-2500 2305,870 -7,64% Memenuhi 60% 2200-2500 2244,407 -10,10% Memenuhi 75% 2200-2500 2135,307 -14,47% Tidak memenuhi
Grafik 2. Prosentase Penurunan Berat Isi Benda Uji 14 Hari
Pada variasi batu karang 0% - 60%, berat isi beton memenuhi persyaratan SNI 03-2847- 2002 dimana berat isi beton normal mempunyai nilai 2200-2500 kg/m 3 . Pada variasi batu karang 75% dengan nilai berat isi rata-rata 2135,307 kg/m 3 tidak memenuhi berat isi  beton  normal  berdasarkan  SNI  03-2847-2002,  tetapi  nilai  ini  mendekati  berat  isi beton normal.
Tabel 5 Rekapitulasi Berat Isi Rata-Rata Benda Uji 28 Hari
Variasi Batu karang SNI 03-2847- 2002 Berat Isi Rata-rata Prosentase Penurunan Keterangan 0% 2200-2500 2451,609 0,00% Memenuhi 25% 2200-2500 2301,848 -6,11% Memenuhi 50% 2200-2500 2290,410 -6,58% Memenuhi 60% 2200-2500 2269,796 -7,42% Memenuhi 75% 2200-2500 2141,088 -12,67% Tidak memenuhi
Grafik 3. Prosentase Penurunan Berat Isi Benda Uji 28 Hari
0.00% -6.47% -7.64% -10.10% -14.47% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 0% 25% 50% 60% 75% Be ra t Is i Be to n (kg/m ³) Variasi Batu Karang (%) 0.00% -6.11% -6.58% -7.42% -12.67% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 0% 25% 50% 60% 75% Be ra t Is i Be to n (kg/m ³)
Variasi Batu Karang (%)
Pada variasi batu karang 0% - 60%, berat isi beton memenuhi persyaratan SNI 03-2847- 2002 dimana berat isi beton normal mempunyai nilai 2200-2500 kg/m 3 . Pada variasi batu karang 75% dengan nilai berat isi rata-rata 2141,088 kg/m 3 tidak memenuhi berat isi  beton  normal  berdasarkan  SNI  03-2847-2002,  tetapi  nilai  ini  mendekati  berat  isi beton normal.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan semakin bertambahnya jumlah batu karang sebagai pengganti agregat kasar pada beton maka semakin menurun nilai berat isinya. Nilai  berat  isi  beton  rata-rata  variasi  batu  karang  0%,25%,50%  dan  60%  berurutan sebesar 2474,139 Kg/m3, 2318,470 Kg/m3, 2298,140 Kg/m3 dan 2257,102 Kg/m3. Hal ini menunjukkan nilai berat isi beton dengan variasi batu karang 0%,25%,50% dan 60% memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI 03-2847-2002 dimana berat isi beton normal berkisar  2200  Kg/m3  sampai  2500  Kg/m3.  Beton  dengan  variasi  batu  karang  75% sebagai  pengganti  agregat  kasar  menghasilkan  berat  isi  rata-rata  sebesar  2138,198 Kg/m3,  nilai  ini  tidak  memenuhi  persyaratan  SNI  03-2847-2002  namun  mendekati nilai berat isi beton normal.

## DAFTAR PUSTAKA
liputan6.com.  (n.d.).  Kampung  Lobuk  Punya  2  Desa,  2  Kecamatan,  2  Kabupaten  -
Regional Liputan6.com. Retrieved April 22, 2022, from https://www.liputan6.com/regional/read/3057506/kampung-lobuk-punya-2- desa-2-kecamatan-2-kabupaten National Geographic. (n.d.). Reef . Retrieved May 17, 2024, from https://education.nationalgeographic.org/resource/reef/
Putra, H. R., & Sefrus, T. (2022). Studi Karang Mati Sebagai Pengganti Agregat Kasar pada Adukan Beton. xx (x).
liputan6.com.  (n.d.).  Kampung  Lobuk  Punya  2  Desa,  2  Kecamatan,  2  Kabupaten  -
Regional Liputan6.com. Retrieved April 22, 2022, from https://www.liputan6.com/regional/read/3057506/kampung-lobuk-punya-2- desa-2-kecamatan-2-kabupaten National Geographic. (n.d.). Reef . Retrieved May 17, 2024, from https://education.nationalgeographic.org/resource/reef/
Putra, H. R., & Sefrus, T. (2022). Studi Karang Mati Sebagai Pengganti Agregat Kasar Pada Adukan Beton. xx (x).
Rochmah, N. (2016). Pemanfaatan Batu Kapur di Daerah Sampang Madura sebagai Bahan  Pengganti  Agregat  Kasar  Pada  Campuran  Beton. JHP17  Jurnal  Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya , 01 (02), 217 – 226.
SNI  03-2834-2000.  (2000).  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal. Badan Standar Nasional Indonesia.
SNI 1970-2008. (2008). Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus. Badan Standar Nasional Indonesia.
SNI  1973-2008.  (2008).  Cara  Uji  Berat  Isi,  Volume  Produksi  Campuran  Dan  Kadar Udara Beton. Badan Standar Nasional Indonesia.
SNI 2847-2013. (2013). Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. Badan
Standar Nasional Indonesia.
Wesli, W., Fuadi, A., & Chandra, Y. (2023). Kuat Tekan Beton Ringan Non-Pasir Pada Pemanfaatan  Batu  Karang  Simeulue  Sebagai  Alternatif  Agregat  Kasar. Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil , 13 (2), 443. https://doi.org/10.29103/tj.v13i2.979